日本包装学会誌Ｉ/DＬ１３ＭＬ１（200ｲノ);ｉｆ論文高分子ゲルを用いたリユーザブル吸水シート
加藤英治斎藤勝彦村上知弘
AReusabIeWaterAbsorptionGeIＳｈｅｅｔ
ＥｉｊｉＫＡＴＯ.,KatsuhikoSAITOo､ａｎｄＴｏｍｏｈｉｒｏＭＵＲＡＫＡＭＩ.．

イオン化したＰｏｌｙ（N-isopropylacrylamjdc）ゲルの微粒子を吸水（湿）剤として含む吸水シートを作成し、その吸水・放水特性を調べた。同ゲルはその相転移温度で膨潤状態から収縮状態へ
体積相転移をする。相転移温度以下で吸水聯潤したシートを転移温度以上にすることにより、ゲ
ルシートから急速に水を放出きせることが出来た。シートからの水の放出は環境の湿度に左右されず高温度下でも放出する。シートの吸水・放水性能は繰り返し利用しても変化しない。同シートは再利用可能である。

キーワード：ゲル吸水シート、再利用、Ｎ－イソプロピルアクリルアミドゲル、吸水・放出機能
Awaterabsorptionsheetcontainingfincgrainedionizedpoly(N-isopropylacryIamide）gels,asabsorptionnlaterjalswasprcpared，anditsabsorptionanddischargepropertieswereexanlined、ThegelsunderwcntthevolunlephasetransitionIronlaswollenstatetoashrunkstateatitsphasetransitiontemperature・Thesheetabsorbedwaterbelowthephasetransitiontemperatureanddischargedabovcthetemperature・ＡｍｂｊｅｎｔｈｕｍｉｄｉｔｙｄｉｄｎｏｔａｆｆｅｃｔｔhedischargcEveninhighhumidjty,theshcetdiscbargedwatcrheldinthesheetwhentemperaturewasincreasedabovethe

transitiontemperatureThelunctionolabsorptionanddischargewasnotlostbyrepetition・The
sheetjsrcusable．

Keywords：WaterabsorptionshecLReusable,Ｐｏｌｙ（NisopropylacryIamide）gel，
FunctionofabsorptionanddisCharge

1．

緒言

今日、各種衛生材料などとして商品化されていることは良く知られているところである。
高分子ゲルは架橋によって３次元網目構造

ゲルが持つこのような高吸水性の利用は広くを形成した高分子鎖が溶媒を含み膨潤したゼ

他の分野にも及び、包装に関するものとして、リー状の物質である。これらのゲルは自重の生鮮食料品の鮮度保持のための包装材料、光数百倍もの水を吸収・保持することが可能で、通信ケーブルへの防水材料、結露防止用シー竃神戸大学海事科学部（658-0022神戸市東灘区深江南町５丁目1-1）：ＫobeUmversityofMercantiIeMarine・
FacuItyofMercantileMarineSciencel-L5Fukae・Mjnami,Higashinada,Kobe658-OO22,Japan－３３－

高分子ゲルを闇いたりユーザ・プル吸水シート

棄することによる環境上の問題などを抱えてト材料などへの応用がある')。
地下室、倉庫内に食料品を保管したりコンいる。本吸湿シートはこれらの問題解決に役テナーなどで長時間輸送したりする場合、外立つとものと考えられる。リユーザブル吸湿

気温の変化などによって天井や側壁に結露がシートは吸水材としてＮ－イソプロピルアク

生じカビの発生による室内環境の悪化や結露

リルアミドゲルを用いることから、その体積した水滴の落下による輸送・保管物質の品質

相転移温度以下では膨潤状態で高い吸水･性を低下の問題が存在している。特に船舶による示す。一方、相転移温度以上では収縮状態とコンテナー輸送では、地球規模での輸送であなり、相転移温度以上で著しく含水能が低下るため積み荷は過酷な気象条件下にさらされしゲルが吸収していた水を放出する。従って、る。農産物の輸送では、多量に水分を含んで相転移温度以下で本ゲルシートに充分吸水さいるため、発生した水蒸気がコンテナーの天せ、その後同シートを加温し相転移温度以上

井に多量に結露し、その水滴の落下によってにすることにより、吸水機能と排水機能の両積み荷が被害を受ける。発生した結露を取り機能を具えた吸水シートが可能となる。本研

除く有効な方法として、高吸水,性ポリマーか

究では、このようなリユーザブル吸湿シート

らなる吸水シートをコンテナーの天井に取りの試作品を作成し、それがくり返し使用の機付けることが推奨され、またこのようなシー能を持つかを明らかにするために、吸水`性、トも一部で市販されているが、コスト上の問

排水性の視点から基礎的実験を行ったので、題、取り付け取り外しの労力などの問題から、その結果を報告する。

現実にはほとんど採用されていない状況である。このようなシートは、また使用後、ごみ

2．実験として廃棄されることから環境上の問題もはらんでおり、これらの問題を解決するための

2.1試料

試料Ｎイソプロピルアクリルアミド

新しい吸湿シートの開発が望まれるところで(NIPA）ゲル（中性およびイオン化）として、ある。

本研究は、このような問題の解決のため、メーカーの異なるＭＰＡモノマーを用いた２水溶性ゲルとしてよく知られているＮイソ

種類のゲルを作成した。１つは純度９９％のプロピルアクリルアミドゲルを吸水材として

ACRＯＳ社製、他は純度が98％の和光社製で用い、その体積相転移現象2）を利用した再ある。後者は純度がやや低いが価格的に安価利用可能な吸水シート「リユーザブル吸湿シで多量に使用する場合に有効である。前者ゲート」を試作し、くり返し使用可能な吸湿シ

ルを膨潤・収縮相転移挙動の基礎データを得ートとしての実用性の視点から、その吸水・るために用い、後者をリユーザブル吸湿シー

排水特性を調べた。上述したように、現状のトの吸水剤として用いた。

吸水シートは、コスト上の問題に加え、輸送相転移に関する基礎データを得るための基の都度、吸水したシートを取り外し新しいも

礎試料ゲルとして、ACRＯＳ社NIPＡモノマのと取り替える労力、使用済みのシートを廃ーを使用した中性及び２種のイオン化比の異－３４－日本包装学会誌Ｖｂﾉ.１３ノVＤｌ（2004ノ

なるゲルを作成した。作成手順は以下の通り

Magnetmbbeである。中性ゲルとして、主鎖Nisopropy、

heaterlacrvlamideモノマー３．９６９に架橋剤Ｎ,Ｎ,、

methylenebisacrylamideOO67gを窒素ガスで撹拝し溶解させたプリゲル水溶液５０，１に、重合開始剤ammoniumpersulfate33nlg、重

Metal

ＧｅｌＭ

合加速剤Ｎ,Ｎ,Ｎ,,NLmethylethylellediamine

FiglAwaterabsorptiongelsheet．

l20似lを加え、内径１６３ｍｍガラス管内で重合させた。重合温度は20℃で１０時間以上等

ＭＰＡゲルをシート内に均一に分散させる吸温に保った。取り出したゲルを多量の蒸留水

水'性マトリックス材として綿を用いた。

で洗浄し未反応残留物を洗い流した。イオン

ＭＰＡゲル微粒子を均一に分散させた綿シー化ゲルとして、上記のプリゲル水溶液にイオ

トを吸水性と強度を備えたポリエステル・パン化剤sodiumacrylate（SA）をモル比（ＭＰＡ

ルプ紙で覆う。このマトリックスを覆うポリ：ＳＡ）２２：ｌおよび'１：ｌで加えた２種類のエステル・パルプ紙を表面がポリエチレンフ

NIPＡとの共重合ゲルを作成した。このとき、イルムでカバーざれ防錆処理された薄い鉄製

ＳＡとＮＩＰＡの量は常に中性の場合の濃度と板（025ｍｍ×225ｍｍ×300ｍｍ）に９個に区同じ７００，Ｍ/Iになるように調整した。

分化された吸水領域が形成されるように接着

吸水シート用吸水剤試料ゲルとして、和光した。試作した吸湿シートは－面が金属面か

社NIPＡモノマーを使用したイオン化比

らなり、他面は９個の矩形状吸水領域からな(NIPA：ＳＡ）１５：ｌのイオン化ＭＰＡゲルをる。上記シートの温度を可変にするため、シ作成した。主鎖ＮＩＰＡモノマー３．７１９、イオートの金属面を外部ヒーターに接触させる。

ン化剤ＳＡＯ２０７ｇ、架橋剤Ｎ,Ｎ，､methylenebi・

外部ヒーターとして、一面が磁気シートから

sacrylamideOO67gを窒素ガスで攪拝し溶解なるシリコンラバーヒーターを用いた。吸湿させた水溶液５０ｍ]に、重合加速剤ＮＮ,Ｎ，，シートの金属面とヒーター面が磁力により密NmGthyIethylenediaminel20’１，および重合

着し熱接触が可能となる。温度の調節はヒー

開始剤ａｍｍｏｍｕｍｐｅｒｓｕｌｆａｔｅ２０ｍｇを加え、ターに加える外部電圧の調整によって行った。

これをガラスビーカーに移し温度２０°Ｃ、約１日で重合させた。取り出したゲルを多量の2.3実験装置

蒸留水で洗浄し未反応残留物を取り除いた。

Ｆｉｇ２に吸水・脱水特性を調べるために用作成したゲルを粉砕し乾燥きせ１ｍｍ以下にいた実験装置の概略を示す。実験は吸湿シー微粒子化した。

トがコンテナー等の天井に取り付けられた場合を想定し、吸湿シートの重量の変化を測定

2.2吸湿シートするものである。ラバーヒーターと吸湿シー

Fig.１に試作した吸水シートの概略図を示

トの重量は電子天秤により計測されパソコン

す。吸湿本剤である微粒子化したイオン化で処理される。シートの温度は吸湿シートの－３５－

淘分子ゲルを用いたリユーザブル吸水シート

Balance

Absomtion

Magnetn｣bbe 「ｈｅate「SheetTbmperatu｢e-ThermccoupIe

Humiditysenso「ｒH⑤aterFig2Set-upofexperimentalapparatusfo「measurementofabso｢ptionanddischarge

金属面、シートの内部の２個所を熱電対によ1０り計測する。シートが置かれた環境の温度・湿度は、容器内の底部に置かれたバスの水温による水の蒸発量の調整により行われた。容
器内部の温度・湿度が計測できるよう温湿度センサーが取り付けられている。本装置により、種々の環境下での吸湿シート重量の時間

●

言，
０１

３０４０℃５０６０

変化を計測することが可能である。

Fig3SwellingcurvesofcopoIymeｒｇｅｌｓｏｆｐｏＩｙ（N-isopropylacrylamide（NlPA）；ACROS
Cojandionizablesodiumacrylate（SA）jn

3．結果および考察

wate｢､ＴｈｅｍｏｌｅｒａＵｏｏｆＮＩＰＡ：ＳＡ，▲ＳＡ＝０，●２２：１，■１１：１．

3.1膨潤曲線のイオン化比依存性

Ｆｉｇ３ＡＣＲＯＳ社製のＮ,ＰＡモノマーを使用したＮIPAゲルについて、中性ゲルとイオ

は作成時のゲルの直径で、本実験ではｄｏ＝１６３ｍｍである。

化比（N'ＰＡ：ＳＡ）が２２：，および，，：，の図から明らかなように、中性ゲルの場合ゲルに対する膨潤曲線（体積比：ｖ/,/b）の35°Ｃ（相転移温度）以下では膨潤状態にあり、温度変化を示す。ここで、Ｍ〕はゲル作成時

35°Ｃから３６°Ｃの間で膨潤状態から収縮状態の体積である。wVOはゲルが等方的であるへ連続的に移行し、膨潤状態と収縮状態間のことから、Ｗ'/b＝(｡/do)３の関係がある。ｄ体積変化比は約１０倍である。ＮIPA鎖のイは円柱形ゲルの直径で`恒温槽中のゲルの直径

オン化の度合が増えるに従い、相転移温度はを顕微鏡で計測することにより求めた。。。

上昇し膨潤・収縮状態間の転移は不連続`性を－３６－

日本包装学会Ｉ誌ＶＤＬＩ３ノVｏｌ（200ｲノ増し、また膨潤・収縮状態間の体積変化比も特徴的である。

増大することがわかる3)。イオン化比が１１Fig.５はＭＰＡゲルが吸収した水の蒸発特：ｌの場合では相転移温度が50℃にも達し、性を市販の高吸水性ポリマー（ポリビニルア

膨潤状態と収縮状態間の体積変化比は約１００

ルコール・ポリアクリル酸系）の場合と比較倍程度にもなる。

した結果を示している。２個のガラス容器にFig.４はイオン化比２２：ｌのゲルについて、それぞれイオン化比１１：ｌの乾燥したゲル２温度を上昇させた場合と温度を下降させた場

９、同量の市販の高吸水性ポリマーを入れ、合の膨潤曲線を比較したものである。温度を509の水を含ませた。これら容器を恒温水槽上昇させた場合の膨潤状態から収縮状態へのに入れ、温度をNIPＡゲルの相転移温度以上

転移温度は約４２℃であるが、温度を下降さである５５°Ｃに設定し、重量の時間変化を計せた場合の収縮状態から膨潤状態への転移温測した。蒸発による重量の変化はほぼ時間に度は約40℃で２℃低い。これはゲルの体積対して直線的に減少するが､その減少速度(直の膨潤・収縮相転移がヒステリシスを伴う相線の勾配）はNIPＡゲルの方が市販高吸水性転移であることを示している。

ポリマーより約２倍速い。これは相転移に伴これらの結果からかなりの高温下でも高い

うゲルの収縮機能がゲル内からの水の排除を

吸水性を保持するゲルが作成可能で、いった促進し蒸発の効果を高めていることを示してん吸水し膨潤したゲルに対して、その温度をいる。

相転移温度以上にすることにより、再び吸水以上から、イオン化比の値をコンテナー、

可能な収縮状態へ戻すことができることがわ

倉庫等の使用環境温度に対応するよう調整しかる。吸水量においては、高吸水性ポリマー

たイオン化ＭＰＡゲルを作成し、それを吸湿(SAP）として知られているポリビニルアル材として用いることにより、有効なリユーザ

コール・ポリアクリル酸系ゲルに比べて若干

ブル吸湿シートを作成することが可能である

劣るが吸水・排水の機能を備えていることはことが解かる゜

1０４
３
２

一三口三二○の三

三’

１

0.1

３０４０５０℃

Fig.４SweIlingcu｢vｅｏｆｐｏｌｙ（N-isopropylacry‐Ｔｉｍｅ（m
Fig5Timedependenceofweightoithｅｓｈｅｅｔｓｏｆ

lamide）geIionizedby22：１forincreasing
anddecreasingtemperatu｢eprocesses．

－３７－

ｐｏｌｙ（N-1sopTopyIacrylamide）gel（●）andsuperabso｢bentpoIyme「(SAP）（○)．

高分子ゲルを用いたリユーザプル吸水シート

3.3リユーザブル吸湿シートの排水（脱水）3.2リユーザブル吸湿シート用ゲル

特性

リユーザブル吸水シート用の吸水材として、純度は少々低い（98%）が、入手が比較的容

3.3.1シート排水特性

易である和光社製のNIPＡモノマーを用いた

和光社製ＮＩＰＡモノマーを用いたイオン化

イオン化ゲルを章２１の手続きにより作成しゲルを粉砕し乾燥させ、長辺が１ｍｍ以下のた。イオン化比は１５：ｌである。

微粒子ゲルを得る。これらを吸水材として含Fig.６は同ゲルの膨潤曲線の測定結果であむ吸水シートの排水特性を計測した。試作シる。膨潤状態から温度を上昇させた時、４４°Ｃートとして、乾燥時の質量が３２９と４．４９の付近で収縮状態へ不連続適に変化する。そのゲルを含む２種類作成した。

時の体積変化比は約100倍である。収縮状態

Fig.７はゲル３．２９を含む試作シートにつから温度を下げた時、膨潤状態への転移はいて、その排水特性を自然乾燥による場合と40°Ｃ付近で起こり収縮状態への転移温度よ相転移機能を利用した場合について比較した

り約4°Ｃ低く、この体積相転移がヒステリシものである。はじめシートに２００９の水を含スを示す相転移であることがわかる。この温ませ、シートの重量の時間変化を調べた。最度はACROS社ゲルに比べ高いが、これが試初の勾配が小さい直線的減少は、シートの温薬の純度の違いによるものかは明らかでない。

度を上げず、温度25℃、湿度約２０％の乾燥得られた同ゲルの相転移温度はACRＯＳ社製

した外部環境下に放置した時の自然乾燥によのNIPＡモノマーを用いたゲルの転移温度にる重量変化を示している。約120分後、シー対するイオン化比依存性と大きく矛盾せず、

トの温度をゲルの相転移温度以上、～50°Ｃ

また体積変化比はむしろ高いことから膨潤・まで上昇させた。このとき、グラフから明ら

収縮機能は劣らないことがわかる。

かなように、シート重量の減少速度は著しく増大し、ゲルの収縮状態への転移すなわち網目の収縮がシートからの脱水効果を著しく高めているのがわかる。
１ 0１●●◎･の。。。

oIncIBa3ingtempermu幅●Dec尼asIngtempe戯u”

200

０

３０４０℃

<~雨5;5m示雨元;;…

０

●●●

１0

Ｒｏｏｍ伯mpe｢aＭＢ－

１（玉二一二回①二三， Oｐ
Ｇ●８●●●・●

５０６０

Fig6SweIlingcurvesofpoly（N-lsopropyIacryIa-

００１００２００３００
両me(､in）

mide；ＷＡＫＯＣｏ）geIsionizedbyl5：１for

Ｆｉｇ７Ｔｉｍｅｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆｗｅｉｇｈｔｏｆｔｈesheet
indifferentsurroundingtemperatures．

increasinganddecreasingtemperatureprocesses．

－３８－

Ｈ本包装学会誌ＷＬｌ３ノVal（2004ノ

Fig.８は同シートに約３００９の水を含ませゲル、（２）ゲルを分散させているマトリック

たシートの排水特性の結果を示している。シ

ス材（綿)、（２）これらを覆っているポリス

ートに吸水させた後、速やかに転移温度以上

チレン．パルプ紙、である○シートの温度を-50°Ｃに温度を上昇させた。周囲の環境は、相転移温度以上にした時、まずゲルの収縮に

温度２８℃、湿度約１８％の乾燥状態である。

より、ゲルに含まれている水の放出がおきる｡

実験結果は、相転移に伴うゲル網目収縮によ

綿、パルプ紙は十分に含水しているから、そる脱水効果により、極めて早くシート質量がれ以上の水を保持することが出来ず、ゲルか減少することを示している。この時、放出さら放出された水はこれらを経由して外部に放れた水は周囲が乾燥していることから速やか出され、蒸発もしくは水滴として落下する。

に蒸発し、シート端からの一部を除き、水滴

従って、放出の初期過程はゲルが水を放出すとしてシート面から水が落下する様子は見らる過程に対応し、この質量変化がシート質量れなかった。約130分経過後、質量減少を示の変化として計測される。また、ＭＰＡゲル

す直線の勾配が急変化し脱水速度が低下するの収縮相への相転移はＭＰＡ鎖間の疎水性結転移点が見られる。この時、シートに取り付合によるものでエントロピーの増大を伴う過けてある温度計の温度が特徴的な変化を示し程であることから、吸熱を伴う転移であるこた。ヒーター面の温度Ｔｌは-50℃から-とが知られている4)。転移点での温度Ｔｌの65℃に急上昇し、吸湿シート内部の温度Ｔ２

上昇は、この時すべてのゲルが収縮し、吸水は-55℃から-45°Ｃへ急下降した。これら

していた水をすべて放出したため、吸熱を伴の事実は、この点で水の放出特性に質的な変わなくなったことに対応していると考えられ化がシート内部で起きていることを示唆してる。その後の水の放出はシート内の綿およびいる。

ポリエステル．パルプ紙が含んでいる水の乾シートからの水の放出過程は以下の順序で燥過程によるもので、放出速度が著しく低下

行われると考えることが出来る。シート内でする。転移点はこのような水の放出過程の変水を含んでいるものは（１）吸水材としての化に対応していると考えることが出来る｡実

験結果より、このシート内が含んでいた水の内、ゲルが含んでいた水の量は約１８０９であ3０

る事が分かる。また、この水は約２時間で放
１Ｊ

０

２

言。｝一二回の三出されることが分かる。一方、転移点でのT2の下降はシートからの水の蒸発の気化熱０１に起因するものと考えられる。

rl

L｣

以上の結果から、シートの全吸水量の内、｢U

L」'００Ｔｉｍｅ(min)２００

Fig8Timedependenceolweightofthesheet

3０ 0

ポリエステル．パルプ紙が占める吸水量の割

abovethetransitiontemperatureofthegeIs、Thetemeratureofthesheetis50｡。

吸水材ゲルの吸水量を増大させ、ゲル分散材、合を相対的に低下させることが、リユーザブ
ル吸湿シートに効果的であることがわかる。

－３９－

ﾊﾞｶr分子ゲルをﾉﾙﾉいたリユーザブル吸水シート

れ、ほぼ２時間でシート内のゲルが含んでい3.3.2くり返し吸・排水特I性

次に吸水シートの吸水・排水の機能が繰りた水のすべてが放出されることがわかる。曲返し使用によって低下しないかどうかを、内線（2）は、このような転移点が明白でないが、部に４４９の乾燥ゲルを含む試作シートにつこれは転移点に達した時、更にシートの温度

いて調べた。Ｆｉｇ９は約4009の水を含ませを上昇させ、綿およびポリスチレン・パルプ

た同シートについて、３回くり返した場合の紙が含んでいる水の蒸発を促進させたことに排水特性を示したものである。いずれの場合よる実験条件の変化によるものである。

も周囲は温度２５℃-30°Ｃ、湿度～20％の乾これらの結果から、本吸湿シートの吸水・燥状態下での測定結果である。シートに水を脱水（排水）特性は繰り返し使用によって変充分吸収させた後、シートの温度をゲルの相化せず、リユーザブルな吸湿シートとして使

転移温度以上に上げ吸水した水を放出ざせシ

用可能であることがわかる。

ートを再び吸水可能な状態に戻す。このシー

3.3.3高湿度下での排水特性

トを転移温度以下で再び吸水させた後、転移

リユーザブル吸水シートとして、本吸水シ

温度以上で再び放水させる。図は吸水・放出

ートの最も特徴的な`性質の一つは周囲環境のを３回くり返した結果を示している､曲線(1)、

湿度が１００％の場合でも、シート温度を吸水(2)、(3)。はじめのシートの吸水可能量は約

材ゲルの相転移温度以上にすることにより、4009でくり返しによりやや減少しているが、脱水が可能であることである。周囲環境の湿これはゲル網目ポリマーのまわりに生成した度が１００％である場合、理論的には蒸発によ

束縛水による初期吸水量の減少、さらに実験

るシートからの水の放出はほとんど困難であ上のばらつきによるもので、吸水可能量はくる。しかしながら、本吸水シートの脱水機能り返し使用によって大きくは変化しない。さは蒸発によるのではなく、ゲルの体積相転移

らに、排水特性もくり返し使用によってほとに基づくもので、収縮状態への転移はゲルのんど変化せず、上述した２段階の放出に対応

温度により決まり環境の温度、湿度には左右した転移点が(1)、（３）の特剛性曲線には見らされない。

Fig.１０は高温度下での放水特性を調べた結果である。周囲環境の温度は-50℃、湿度

400

は－１００％である。図からわかるように、こ００

言ワ一一二回①三００３２のような環境下でもシート重量は時間と共に減少し、本シートは放出機能を失っていない

ことがわかる。このとき、シートから水が放Ｊ100出される状況は乾燥下の場合と著しく異なっ(2)

閏､｡(3)
００１００２００３００ている。放出された水はシート面から蒸発す
るのではなく、表面から水滴となり落下し、Time(min）

Fig9TimedependencesofweIghtofthesheetin「epetition（threetimes：(1)，(2)ａｎｄ(3))．

その状況はぬれ雑きんを絞るようである。これは周囲が高温度であることから、シートか－４０－日本包装学会ＫｉＺｉＶＤＬ１３ノVｎｌ（2004ノ

ルプ紙）からの蒸発、の２段の過程を経て排出される。前者の排出速度は相対的に速く、後者は遅い。
言。）三回の二２本吸水シートは高温度（-100%）の環境下においても、シート温度を吸水材ゲルの相転移温度以上に加温すれば、吸収した水を排出する機能を持つ。
０

３適量にイオン化したＮIPAゲルを吸水材

T1me(､in）として用いることにより、コンテナー、倉FjglOTimedependenceofweightofthesheetin

庫等の環境温度に合わせた、くり返し使用

humidsurrounding．

可能な吸水シートの作成が可能である。

ら放出された水を外気が水蒸気として含むこ

４本吸水シートは気密コンテナー、倉庫、とが出来ないためである。

室内、容器内の湿度を能動的制御すること

以上の結果から、本シートはコンテナー、にも利用できる可能性を持つ。

倉庫の内部が高温度状態であっても排水機能を失わないことがわかる。

＜引用文献＞ｌ）長田義二、王林監修“機能性高分子ゲ
４．まとめ

ルの開発と技術"、シーエムシー、（1999）

２）片山誠二、“メカノケミストリー"、（雀ＮIPAゲルの体積相転移現象による吸・排部博之編)、丸善、ｐ､5５（1989）

水機能を利用した｢リユーザブル吸水シート」

３）SHirotsu,YHirokawa,ａｎｄＴ・Ｔａｎａｋａ

を試作し、その排水特性を調べ以下の結論をＪＣｈｅｍＰｈｙａ８７(2)、1392（1987）

得た。

４）Kotake，Ｈ・Inomata，MKonno，ａｎｄＳ、

１本吸水シートが吸収した水は、（１）ゲルSaitoMacromolecules23(1)、２８３(1990）の収縮によるゲルからの水の排出、(2)分（原稿受付2002年１０月３日）

散材（綿）及び保持紙（ポリエステル・パ（審査受理2003年10月24日）－４１－